14 
Výsledek tohoto drcení a amalgamace byl na tunu: 
g Au 
g A š 
g Au 
g Ag 
1. Zpracované rudy. 
.... 9500 kg o 16-5 
12-0 = 
156-75 
114-0 
11. Prošlo sítem č. 50. 
_ 2700 kg o 8-3 
10-0 = 
22-41 
27-0 
12. Prošlo sítem č. 40. 
. 6800 kg o 10-0 
12-3 = 
68-00 
83-64 
Celkem. 
.... 9500 kg o 9-52 
11-66 = 
90-41 
110-64 
Vytěženo tedy amalgamací: 
66-34 g Au 3-36 g Ag 
t. j. na t 6-98 g Au 0-34 g Ag 
čili 42-3% zlota a 2-8% stříbra. 
Amalgamace byla tudíž o něco lepší při drcení na síto č. 50, zamal- 
gamovalo se tu 49-7% zlata oproti 39-4% při drcení na síto ě. 40. 
Zlata surového se získalo se vnitřních i zevních desk měděných: 
13. 48 g, v tom zlata 797% 0 , stříbra 203°/ 00 
čili 38-26 g zlata, 9-74 g stříbra na t. 
Ve zbytku z koryta stoupového, jenž se skládá z rudy nedokonale 
rozdrcené, jest obsaženo: 
14. 59 kg, v tom 282-5 g Au 70 g Ag na t 
čili 16-67 g Au 4-13 g Ag. 
15. V těchto 59 kg jest obsaženo amalgamací vytěžitelného 261-8 g 
zlata a 59-3 g stříbra na tunu, jak dokázáno amalgamacním pokusem 
v malém. 
Při pokuse tom se tedy získalo resp. může se získati zlata: 
13. surového zlata s desek 48-0 g o 797% 0 Au t. j. 38-26 g Au 9-74 g Ag 
15. ve zbytcích z koryt stoupových jest obsaženo 
59 kg se 261-8 g Au 59-3 g Ag na t — .. 15-45 g Ag 3-52 g Ag 
dohromady. 53-71 g Au 13-26 g Ag 
Koncentrace odpadů stoupových. 
Odpady, které odtékaly se stolu amalgamačního, byly injektorem 
vedeny ke třídění na žlaby lutnic a promyty na dvou splavech otřesných 
a jednom kulatém. Obdržely se tyto produkty: 
na t 
I. podíl, otřesný splav I. g Au g Ag g Au g Ag 
16. promytina 1. 38-0 kg se 742-5 820-0 = 28-22 31-06 
17. ,, II. 76-0 kg se 26-0 17-0 1-98 1-29 
18. ,, III. 4699-0 kg se 3-7 —•— 17-39 
dohromady .4813-0 = 51-2% 
XIX. 
